572 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



limite élastique par millimètre carré, et susceptible d'un allongement géné- 

 ral par traction directe de l'ordre de 20 pour 100. Or, celte possibilité 

 d'allongement ne sera jamais utilisée; en effet, dans une construction en 

 ciment armé, on ne peut absolument pas dépasser la limite élastique du 

 métal; dans une construction métallique, un dépassement tant soit peu 

 important donnerait des déformations inadmissibles. Il me paraît donc plus 

 rationnel de profiter beaucoup mieux des qualités potentielles de Tacier de 

 construction en relevant préalablement sa limite élastique et réduisant ses 

 possibilités d'allongement général par une opération simple comme l'est 

 une traction. 



Même dans le cas extrême d'allongement général par traction directe 

 réduit à zéro par rupture préalable à la traction, on est sûr que les barres 

 présenteront toujours d'énormes possibilités de déformation permanente 

 par flexion, choc ou torsion, en cas d'efforts anormaux supérieurs à ceux 

 prévus. 



Pratique de V opération de traction. — La traction de longues barres de 

 section quelconque n'offre pas plus de difficulté que celle des barreaux de 

 traction effectuée journellement dans les usines métallurgiques, en prenant 

 des appareils de longueur et puissance appropriées. Les ronds pour ciment 

 armé se prêteraient particulièrement bien à l'opération; pour les profdés, il 

 faudrait des mordaches de serrage de forme convenable. 



Rien n'empêcherait d'ailleurs d'utiliser dans une construction à la fois 

 des barres d'acier ordinaires et des barres d'acier tractionnées. 



Cas de tubes et de canons. — L'écrouissage exercé dans un sens produit 

 ses effets dans tous les sens du métal traité; l'écrouissage par traction 

 longitudinale me paraît donc susceptible d'améliorer d'une façon sérieuse 

 les conditions de fatigue admissible pour des tubes et des canons. 



Cas des pièces devant être chauffées. — Bien entendu, tout procédé 

 d'écrouissage n'a plus de sens si les pièces doivent être chauffées, ce traite- 

 ment détruisant l'écrouissage. 



Cas de certains aciers au nickel. ~ Parmi les aciers au nickel, ceux à 20 

 ])our 100 présentent après recuit une limite élastique relativement faible 

 par rapport à la résistance, et un très grand allongement général ; la rupture 

 préalable par traction leur donne donc une limite élastique particulièrement 

 forte par millimètre carré de la nouvelle section. 



